DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 163 



heures de suite. Nous avons expérimenté sur des fils 

 d'or de trois diamètres différents. Ces fils non tendus, 

 mais droits, ont été recuits ensemble dans une situation 

 horizontale. Le recuit se faisait dans un tube de verre 

 dur qu'on plaçait dans l'intérieur d'un tube de fer 

 ':lutuffé par un courant électrique. La température du 

 recuit se déterminait approximativement soit à l'aide 

 d'un thermomètre à résistance de platine, soit par 

 observation de la couleur du fer incandescent. 



L'argent, dont le point de fusion est environ 1000°, 

 était recuit à 360°. Les fils, disposés verticalement, 

 n'étaient tendus que par leur propre poids. Cette ten- 

 sion était suffisante pour les redresser. L'aluminium, 

 le fer et le magnésium, qui fondent respectivement à 

 600°-700°, I 100° et 500°-7o0° ont été recuits à 350°. 

 Les fils de ces métaux étaient aussi recuits verticale- 

 ment et n'étaient pas chargés. Pour éviter une oxyda- 

 tion trop forte, le recuit se faisait dans le vide. 



Fil de suspension 



Le fil de suspension était le même dans toutes les 

 expériences. C'était un fil d'acier trempé qui avait 

 0,02 cm. de diamètre et 24 cm. de longueur. Le fil a 

 été préalablement recuit à 300°. 



Etude des fils d'acier 



L'étude du fil d'acier seul était nécessaire pour con- 

 naître la valeur de la correction q, considérée sur le 

 décrément 



q =^ 



dans la formule (I) de la page 164. 



A cette étude servaient les quatre anneaux men- 

 tionnés précédemment. Comme on le voit, les anneaux 



